W. VOIGT, 



§ 10. Vergleichende Zusammenstellung der gefundenen Blastici- 

 tätsmoduln und logaiithmischen Decremente. 



In Folge des so sehr verschiedenen Verhaltens der verschiedenen 

 Metalle in Bezug auf die Dämpfung der Schwingungen ist es bis jetzt 

 nicht möglich , sie durch eine Reihe von Constanten-Werthen erschö- 

 pfend zu characterisiren. Um aber doch eine Uebersicht wenigstens 

 über einen Theil der erhaltenen Resultate zu geben, will ich im Fol- 

 genden für alle untersuchten Metalle, ausser den beiden in absolutem 

 Maasse ausgedrückten Elasticitätsmoduln = s, nig = s^. noch die cor- 

 rigirten logarithmischen Decremente und lg geben, welche Stäbchen 

 von gleichen Dimensionen, nämlich von beiläufig 10 cm Länge, 0,6 cm 

 Breite, 0,1 cm Dicke bei Biegungs- und Drillungsschwingungen zeigen, 

 falls sie mit derselben trägen Masse verbunden sind. Dieses sind ganz 

 direct beobachtete Zahlen , unabhängig von irgend einer anfechtbaren 

 Theorie , welche doch einigermassen die verschiedenen Metalle charac- 

 terisiren. Ihre ausführliche Definition ist auf Seite 18 und 53 gege- 

 ben. Betont mag hier nochmals werden, dass die Zahlen an sehr wahr- 

 scheinlich isotropem Material, an Stäbchen, die aus gegossenen und im 

 Uebrigen unbearbeiteten Blöcken geschnitten sind, erhalten wurden. 



Elasticitätsmoduln. Logarithmische Decremente. 





niß . W 





^^.10* 





Aluminium 



1,565 



3,98 



8,20 



6,03 



Bronze 



0,964 



2,50 



10,06 



3,08 



Cadmium 



1,44 



4,17 



252 



308 



Grusseisen 



0,794 



1,96 



210 



140 



Grussstahl 



0,501 



1,27 



23,9 



19,3 



Kupfer 



0,934 



2,20 



7,15 



4,20 



Magnesium 



2,39 



5,98 



69 



65 (?) 



Messing 



1,09 



2,80 



6,74 



3,10 



Nickel 



0,499 



1,300 



17,7 



10,9 



Silber 



1,308 



3,450 



38 (?) 



16,5 (?) 



Wismuth 



3,19 



8,26 



160 



150 



Zink 



0,988 



2,63 



60,5 



58,1 



Zinn 



1,88 



5,92 



129 



110 



I 



